179 
Gussstahl den schwächsten Magnetismus angenommen. Nun nahm ich aus meinem Neeff’schen 
Apparate die Spirale des Nebenstromes, die bei demselben anderer Zwecke wegen auf einer 
eigenen Holzspuhle aufgewickelt ist, und in die Inductionsspirale eingesteckt wird, verband die 
Enden derselben mit einem gewöhnlichen Galvanometer, und untersuchte, ob der schwache in 
den Cylinderstäben aufgefundene Magnetismus kräftig genug wäre, in der Spirale einen durch 
das Galvanometer nachweisbaren Strom zu induciren. Das Resultat war bei sämmtlichen Cy- 
lindern negativ. Nun wurde durch die Spirale der Strom von 2Bunsen’schen Elementen ge- 
leitet, in dessen Schliessungsbogen ich eine Tangenten-Boussole eingeschaltet hatte, um mich 
zu überzeugen, ob der Strom während der Dauer des Versuches constant blieb. Durch diesen 
constanten Strom wurden die Stäbe nach einander magnetisirt. Etwa Y, Stunde nach der Ma- 
gnetisirung wurde dann dieselbe Spirale angewandt, um in ihr durch den hervorgerufenen Ma- 
gnetismus einen Strom induciren zu lassen, dessen grössere oder geringere Stärke an der Ab- 
lenkung der Multiplicatornadel beobachtet wurde. Nr. 1 indueirte einen Strom, der die Nadel 
um 8° ablenkte, Nr. 2 kaum eine Spur, Nr. 3 6°, Nr. 4 3—4°, Nr. 5 kaum eine Spur, Nr. 6 
9—10°. Das Gusseisen hatte also abermals den stärksten Magnetismus unbestritten ange- 
nommen. Als ich die Stäbe nach 2mal 24 Stunden abermals in Beziehung auf ihre inducirende 
Wirkung untersuchte, fand sich, dass die Multiplicatornadel bei Nr.2 und, den beiden weichen 
Eisensorten, gar nicht mehr abwich, bei Nr. 1 nur noch um 5, bei Nr. 3 um 41%, bei Nr. 4 
um 1 und bei Nr. 6 um 7; Grad. Die 4 letzteren hatten also bezüglich 37,, 25, 71’, 
212/59 Procent und also das Gusseisen wieder von allen am wenigsten verloren. Abermals 
3 Tage später hatte bei keinem Stabe eine weitere Abnahme stattgefunden, und nach einem 
weiteren Zwischenraume von 17 Tagen verhielten sie sich noch ebenso. Jetzt wurden die Stäbe in 
der Spirale einem Strome von 4 Bunsen’schen Elementen ausgesetzt, doch so, dass keine Umkehrung 
der bereits vorhandenen Pole stattzufinden hatte. Hierauf inducirte Nr. 1 einen Strom, der die Nadel 
um 12° ablenkte, während die Ablenkung bei den folgenden der Reihe nach betrug 2°, 6°, 8", 2>und 14. 
Abermals zeigte also das Gusseisen den stärksten Magnetismus. Nach zweimal 24 Stunden hattenoch 
kein Verlust stattgefunden. Nach weiteren 3 Tagen jedoch betrug der Verlust bei Nr. 1 12'/,, bei Nr.2 
100, bei Nr. 3.0, bei Nr.4 37'/,, bei Nr.5 0 und bei Nr. 6 7%, Procent. Bei ferneren Unter- 
suchungen in Zwischenräumen von 4 und 5 Tagen traten keine weiteren Verluste ein. Als 
hierauf die Stäbe noch einmal einem Strom von 6 Bunsen’schen Elementen ausgesetzt wurden, 
doch abermals mit der Vorsicht, dass keine Umkehrung der Pole stattzufinden hatte, riefen sie 
der Reihe nach Inductionsströme hervor, die von folgenden Ablenkungen der Galvanometer- 
nadel begleitet waren: 15'/,°, 3°, 10°, 9°, 21/,0 und 15°. Hier sehen wir zum ersten Male das 
Gusseisen erreicht und sogar etwas übertroffen von dem Gussstahl. Nach Verlauf von 5 Tagen 
war ausser bei den beiden weichen Eisensorten nur noch ein Verlust eingetreten bei dem 
Federstahl. Auf diese Erfahrungen gestützt hielt ich mich zu dem Schlusse berechtigt, dass 
sich aus Gusseisen Lamellen dürften anfertigen lassen, die eines ebenso starken Magnetismus 
fähig wären, wie die gewöhnlichen Stahllamellen. Ich liess mir daher in der Eisengiesserei 
von Zintgraff eine solche Lamelle giessen und dann von dem Mechaniker die Pole abschleifen, 
und einen Anker von weichem Eisen dazu anfertigen. Als ich diese Lamelle jedoch an einem 
Stahlmagnet von 4 Lamellen strich, wurde sie zwar schon bei dem ersten Striche so magnetisch, 
dass sie ihren Anker, der etwas über /, Kilogramm wiegt, und ausserdem "/, Kilogr. trug, bei 
weiterem Bestreichen konnte aber ihre Tragkraft nicht wesentlich gesteigert werden. Die quan- 
titative Analyse der untersuchten Eisen- und Stahlsorten wird in dem Laboratorium des Herrn 
geheimen Hofrath Fresenius gemacht, ist jedoch noch nicht beendigt. 
